— 283 — ' 



waltige Ausdebnung; 1896 sind 892 153 kg im Wertlie von 2 561000 

 Mark gebraucht worden. 



Die Behandlung der Tailings mit Cyankaliumlösung wird in grossen 

 Holzbottichen von 55 bis zu 600 Tonnen Fassungsraum vorgenommen, 

 die oberhalb ihres eigentliclien Bodens noch einen mit Cocosmatten be- 

 deckten Seihboden besitzen, auf welchem die ausgelaugten Massen dann 

 zurückbleiben. Die verwendeten Cyankaliumlösungen sind sehr dünn, 

 meist nur 0,1 — 0,25 procentig ; sie müssen aber in grossem Ueber- 

 schuss angewendet werden. Theoretisch würden 2 Gewichtstheile Cyan- 

 kalium zur Lösung von 3 Gewichtstheilen Gold ausreichen; in Wirk- 

 lichkeit braucht man indessen 40 Gewichtstheile Cyankalium auf 

 1 Gewichtstheil Gold. Es beruht dieser colossale Verbrauch auf der 

 leichten Zersetzbarkeit des Cyankaliums durch den Sauerstoff der Luft 

 und durch Bestandtheile der Erze. 



Aus den erhaltenen Lösungen muss nunmehr das Gold wieder 

 abgeschieden werden. Das geschieht durch Zusatz blanker Zinkdreh- 

 spähne und wird in besonderen Fällkästen vorgenommen. Auf der 

 Oberfläche des Zinkes schlägt sich metallisches Gold schlammförmig 

 nieder, indem zugleich eine aequivalente Menge Zink in Lösung geht. 

 Die Abscheidung beruht auf der Umsetzung des gebildeten Kaliumgold- 

 cyanürs mit Zink zu Kaliumzinkcyanür und Gold. Da Zink im Ueber- 

 schuss angewendet wird, enthalten die Schlämme neben Gold noch 

 wesentliche Mengen dieses Metalls. Um sie davon zu befreien, werden 

 sie nach dem Trocknen zunächst zur Oxydation des Zinks geröstet und 

 das Röstgut wird dann zur Verschlackung des Zinks mit doppeltkohlen- 

 saurem Xatron, Borax, Sand und bisw^eilen auch mit Flussspath ge- 

 schmolzen ^). Der Feingehalt des so erhaltenen Tailinggoldes schwankt 

 zwischen 620 und 860 Tausendtheilen. 



Der Mac Arthur-Forrest-Process ist mit nicht unbedeutenden Ver- 

 lusten verbunden. Bereits die Auslaugung der Tailings durch die 

 Cyanidlösung ist unvollständig und es bleiben in der Regel noch 2 bis 

 3 g Gold in der Tonne ungelöst zurück. Vor allem aber gehen bei der 

 Röstung des Zink-Goldschlammes etwa 35 ^/^ des darin enthaltenen 

 Goldes verloren, weil das bei der Rösttemperatur sich theilweise ver- 

 flüchtigende Zink Gold mechanisch mitreisst. 



Anstatt mit Zink fällen Siemens und Halske-) bei einer von 



1) de Lunay. Chemiker-Ztg. 20, Repert. 261, 1896. 



2) Zeitschrift f. angew. Chemie 1897, S. 30. 



